Aclitzehnter Abschnitt. Fasern. 3()3 



Hanfarten unterscheidet. Den besten italienischen Sorten (Bologna, Fer- 

 rara) kommt an Güte zunächst der Hanf von Grenoble, Die russischen 

 Sorten sind nicht fein, aber von grosser Festigkeit und Resistenz. Auch 

 der spanische Flachs (Hanf von Orihuela) wird als sehr fest bezeichnet. 

 Elsass, Preussen und Oesterreich produciren grosse Mengen von Hanf, 

 von denen besonders der Strassburger Hanf sich durch Güte auszeichnet 

 und als Spinnmaterial sehr gut verwendbar ist. Seit den vierziger Jahren 

 wird auch in Nordamerika viel Hanf producirt. Die dort gewonnenen 

 Sorten stimmen am meisten mit dem russischen Hanf überein. 



Man unterscheidet ferner nach der Zubereitung den gebrochenen 

 Hanf als Basthanf, den gehechelten Hanf oder Reinhanf je nach seiner 

 Güte als Spinn- und Schusterhanf, und den beim Hecheln abfallenden, 

 kurzfaserigen, unreinen Hanf als AVerg, Codille oder Tors. In Italien 

 gewinnt man als Abfall des Reinhanfs ein relativ langfaseriges Werg, 

 welches, von Schabe gereinigt, als Streppatura in der Fabrication von 

 Bindfaden eine ausgedehnte Anwendung findet. 



Die Gesammtproduction an Hanf betrug im Jahre 1890 beiläufig 

 340 Millionen Kilogramm. Der stärkste Producent der Hanffaser ist Russ- 

 land (36 Proc), hierauf folgt Italien (9 Proc), sodann Ungarn, Frank- 

 reich, Oesterreich, Deutschland. Letzteres producirt etwa so viel Hanf 

 wie Nordamerika (3,3 Proc). 



Da die Hanffaser sich nicht vollständig bleichen lässt, so wird sie 

 meist in ungebleichtem Zustande verwendet. Die vornehmlichste Ver- 

 wendung findet jedoch der Hanf wegen seiner Dauerhaftigkeit und Festig- 

 keit zur Herstellung von Seilerwaaren, zu Spagat, zu Netzen, Seilen, 

 Schiffstauen u. s. w. Die Hanffaser lässt sich theeren, ist mithin zu allen 

 Sorten von Tauen verwendbar. Dadurch unterscheidet sie sich vortheil- 

 haft von Manilahanf (s. unten). 



Mikroskopisches Verhalten. Der Hanf besteht der Hauptmasse 

 nach aus Bastzellen. Aber selbst in fein gehecheltem Hanf treten neben den 

 Bastzellen noch kleine Mengen von Bastparenchymzellen auf. Im gebro- 

 chenen oder unvollkommen gehechelten Hanf findet man ausserdem noch 

 Oberhautfragmente, Reste von Parenchym- und Holzgewebe der Hanf- 

 stengel. Behandelt man den zu untersuchenden Hanf mit Jod und Schwe- 

 felsäure, so nehmen bloss die Bastzellen eine grünblaue oder sogar blaue 

 Farbe an; alle übrigen Gewebe werden gelb bis braun gefärbt. Auch 

 durch Einwirkung von Kupferoxydammoniak kann man sehr leicht die 

 der reinen Hanffaser fremden Gewebsbestandtheile ersichtlich machen; 

 das Reagens löst bloss die Bastzellen; die übrigen Gewebsbestandtheile 

 bleiben ungelöst zurück. Da die genannten Gewebe an der Hanffaser in 

 ziemlich wohlerhaltenem Zustande vorhanden sind, so kann es keine 



